l662 ACADEMIE DES SCIENCES. 



69,4 pour 100 d'étain, après 6 minutes 69,6, après 9 minutes 65,5, après 

 1 2 minutes 62,3. 



» d. 3 1^ de cuivre et 47^ d'étain ont été chauffés dans un petit four avec 

 un courant de 5oo*™p sous 110''°'^. Après une ébullition de 3 minutes, un 

 échantillon de 16^ renfermait 60,1 pour 100 d'étain; après 6 minutes un 

 échantillon de 20^ en renfermait 59,7 et après 9 minutes un échantillon 

 de 9^ en renfermait 60, 4 pour 100. 



» Nous étions donc arrivés, dans cette expérience, à un mélange d'étain 

 et de cuivre qui, chauffé plus ou moins longtemps, distillait dans la même 

 proportion. 



» e' . 60^ de cuivre et [\o^ d'étain ont été chauffés dans un creuset 

 échancré à couvercle, avec un courant de 4oo^'°p sous '-jo^^^^^. 



» e-. 20S de cuivre et 40^ d'étain ont été chauffés dans les mêmes con- 

 ditions. 



m s m % 



Pendant 4- o distillation 2 résidu 92 renfermant 79,9 pour 100 Sn 



» e^. 3os de cuivre et 70^ d'étain ont été chauffés dans les mêmes con- 

 ditions, et après 3 minutes d'ébullition le résidu de 65^ ne renfermait plus 

 que 65,3 d'étain pour 100. 



» 5° Èiain et plomb. — a\ 5o^ d'étain et 5oS de plomb ont été chauffés 

 dans un creuset avec un courant de 400^"'' sous iio"^""*. Après 2 minutes 

 un échantillon de 8^ ne renfermait plus que 4>8 pour 100 de plomb. Et, 

 après 5 minutes, un échantillon de 20^ n'en contenait plus que i,5. 



» d' . 55^ d'étain et 5*^ de plomb, chauffés dans les mêmes conditions, 

 ne renfermaient plus après i minute que 5,8 de plomb pour 100 et après 

 5 minutes que 0,28. 



